194 JOSÉ C. ZARATE. 



bastante frecuentes) se sometiese luego á la reducción, se obtendría 

 un botón estafioso frágil, de aspecto gris y muy pesado á causa del co- 

 bre, que á la vez lo liace muy quebradizo. 



El método volumétrico de que voy á ocuparme, lo aprendí y expe- 

 rimenté ampliamente en uno de los primeros laboratorios de química 

 metalúrgica de Denver, Coló., E. U. A., siendo en su mayor parte el 

 de los Sres. Pearce y Dr. Low (ambos también de Denver) y final- 

 mente un tanto adaptado á la rápida y segura manipulación reque- 

 rida en todos los laboratorios de fundiciones, donde el tiempo es un 

 factor principalísimo, pues absolutamente no es dable demorar, fue- 

 ra de los límites marcados por la exigencia terminante en esta clase 

 de trabajos. 



En otra ocasión tendré el honor de presentar á su ilustrada crítica, 

 diversos métodos, todos volumétricos, en práctica actualmente en la 

 determinación de los minerales y productos de fundición y con los 

 cuales estoy del todo familiarizado, en vista de haber contado durante 

 mi práctica en Denver con los consejos y dirección de hábiles y expe- 

 rimentados metalurgistasy de la experiencia adquirida en los empleos 

 que de químico metalurgista he desempeñado, en las fundiciones de 

 Torreón y Sultepec. 



Método Volumétrico para la Determinación del EstaSo. 



En un crisol de fierro provisto de una tapa de porcelana (que no le 

 venga muy apretada) y de capacidad aproximada de unos 60 c. c. se 

 pesa medio gramo de mineral. Se agregan unas cuantas gotas de agua 

 para humedecer el mineral (evitando de este modo, que en el princi- 

 pio de la operación, se registre alguna pérdida mecánica). 



Luego se añaden como ocho gramos de hidrato de sodio (en ba- 

 rras). Tápase el crisol empezándose á calentar hasta en tanto se haya 

 ido la humedad; en seguida se calienta fuertemente con un buen que- 

 mador de gas, hasta obtener una fluida y quieta fusión. Se quita la ta- 



